768 Berichte über die pharmakognostische Literatur aller Länder. [8 



Im Zustande der Einlieferung bildet der Kautschuk mithin eine recht 

 massige Qualität, ein Umstand, der jedoch nicht gegen die Beschaffenheit des 

 To-go-Afanz'/io^-Kautschuk im allgemeinen spricht, sondern durch die unzweck- 

 mässige Form, in der der vorliegende Kautschuk zur Versendung gelangte, 

 bedingt ist. Zahlreiche andere .Mamßoi-Kautschuksorten aus Togo, welche 

 der Verf. im Laufe der Zeit untersuchte, waren meist von beträchtlich besserer 

 Qualität. 



Der Kautschuk einer 5jährigen Hevea brasiliensis war braungelb, 

 schön elastisch. Er enthielt : 



in Petroläther lösliche Anteile . . . 87.6% 

 unlösliche „ ... 12,4% 



(das Ungelöste war gequollen) 

 aus der Petrolätherlösung durch Alkohol 



fällbare Kautschuksubstanz . . . 80,8 °/ 



Harz 6,8 o/ 



In Benzol war der Kautschuk zu 99,9 °/ löslich. 



Ein Kautschuk von Hevea brasiliensis der Pflanzung Stephans- 

 ort (Neuguinea) war bernsteingelb, von ausgezeichneter Elastizität; er 

 enthielt : 



in Petroläther lösliche Anteile . . . 75,5% 

 „ „ unlösliche „ ... 24.5% 



aus der Petrolätherlösung durch Alkohol 



fällbare Kautschuksubstanz . . . 71,0% 



Harz 4,5% 



in BenzoL lösliche Anteile 95,7% 



aus der Benzollösung durch Alkohol 



fällbare Kautschuksubstanz .... 91,0% 



Kautschuk von Ficus elastica der Pflanzung Jornba (Neu- 

 guinea). Die Sendung bestand aus einer Probe reinem Kautschuk und einer 

 Probe Scrap. Ersterer war schwarz, im durchscheinenden Lichte dunkelrot, 

 sehr schön elastisch, letzterer aussen schwarz, innen heller, schön elastisch. 

 Die Proben enthielten: 



Beiner Kautschuk Scrap 

 in Petroläther lösliche Anteile .... 99,6% 97,2 °/ 



unlösliche „ .... 0,4 o/ 2,8 o/ 



aus Petroläther durch Alkohol fällbare 



Kautschuksubstanz 94,0% 91,00/ 



Harz 5,6% 6,2% 



Das Ungelöste war in beiden Fällen gequollen. 



Kautschuk von Castilloa elastica der Pflanzung Jomba (Neu- 

 guinea). 



Der Kautschuk war aussen hell-gelbbraun, innen heller, massig elastisch ; 

 er enthielt: 



in Petroläther lösliche Anteile . . . 97,9% 

 aus der Petrolätherlösung durch Alkohol 



fällbare Kautschuksubstanz . . . 70,2 °/ 



Harz 27,70/ 



Ausserdem wurden vom Verf. einige Harze und Milchsäfte verschiedener 

 Herkunft untersucht. 



